I 



ront h facilité d'cxpofer le côté de îa planche qné 

 vous avez vernie à ia fumée des bougies, comme 

 vous verrez f g. i. de la Planche qui a rapport à la 

 gravure fur cuivre. Vous aurez attention de prome- 

 ner continuellement ou la planche ou les bougies , 

 pour que la flamme ne faffe pas trop d'imprelTion fur 

 quelque endroit de la planche ; ce qui pourroit brû- 

 ler le vernis. Il faut aulïï ne pas trop approcher le 

 vernis de la mèche , ou même de la flamme. L'ufage 

 indiquera le jufle milieu qu'il faut obferver. Le point 

 où il faut arriver, eft de rendre la planche d'un noir 

 égal & exempt de tranfparence, fans que le vernis 

 ioit brûlé dans aucun endroit. 



Venons au moyen de fécher, de Cuire, & durcir 

 le vernis à l'aide du feu. Il faut allumer une quantité 

 de charbon proportionnée à la grandeur de la plan- 

 che ; vous formerez avec ces charbons, dans un en- 

 droit qui foit fur-tout à l'abri de la pouffiere, un 

 brafier dont l'étendue excède de quelque choie la 

 planche en tous fens; vous aurez encore attention 

 de mettre fort peu de charbons dans le miUeu, par- 

 ce que la chaleur fe concentrera affez, & qu'il faut 

 plus de tems pour cuire les bords de la planche : lorf 

 que ces précautions feront prifes , vous expoferez 

 vx)tre planche fur ce brafier , à l'aide de deux petits 

 chenets faits exprès, ou de deux étaux, avec lef- 

 queîs vous la tiendrez fufpendue à quelques pouces 

 du feu. On doit comprendre qu^ le côté de la plan- 

 che fur lequel efl: appliqué le vernis, n'efl pas celui 

 qui doit être tourné vers le brafier , il fe trouvera 

 deïTus ; & pour éviter qu'il n'y tombe d'atomes de 

 pouifiere , ce qui eft très-effentiel , vous étendrez un 

 linge qui vous garantira de ces petits accidens. Lorf- 

 qu'après l'efpace de quelques minutes , vous verrez 

 votre planche jetter de la fumée , vous vous tien- 

 drez prêt à la retirer; & pour ne pas rifquer de le 

 faire trop tard, ce qui pourroit arriver fi l'on atten- 

 doit qu'elle ne rendît plus de fumée du tout , vous 

 éprouverez en touchant le vernis avec un petit bâ- 

 ton, s'il réfifte ou s'il cède au petit frottement que 

 vous lui ferez éprouver ; s'il s'attache au bâton, & s'il 

 quitte le cuivre, il n'eft pas encore durci; s'il fait 

 a-éfiftance , & s'il ne s'attache point au bâton, vous 

 le retirerez ; & fi par hafard vous avez tardé un peu 

 trop long-tems, & que vous craigniez qu'il ne foit 

 un peu trop cuit, vous arroferez le derrière de la 

 planche avec de l'eau fraîche ; parce que la chaleur 

 que le cuivre retient affez long-tems après avoir été 

 iéparé du feu , donneroit au vernis un trop grand 

 degré de cuilTon ; il feroit alors difficile à travailler, 

 & s'écailleroit. 



J e vais à-préfent parler du vernis mou ; après quoi 

 je donnerai les moyens de tranfmettre un defli'ein fur 

 le vernis , & enfuite de le graver. 



Voici différentes compofitions du vernis mou. 



Compofition du vernis mou fuivant Bojfe, Prenez 

 une once & demie de cire vierge bien blanche & 

 nette , une once de maftic en larmes pur & net , 

 line demi-once de fpalt calciné ; broyez bien le maf- 

 tic & le fpalt ; faites fondre au feu votre cire dans 

 un pot de terre bien plombé & verni par-dedans ; 

 quand elle fera entièrement fondue & bien chaude 

 vous la faupoudrerez de ce maftic peu -à -peu, afin 

 qu'il fonde & qu'il fe mêle. Vous remuerez le' tout 

 avec un petit bâton. Enfuite vous faupoudrerez ce 

 mélange avec le fpalt, comme vous avez fait la cire 

 avec le maftic , en remuant encore le tout fur le feu 

 jufqu'à ce que le fpalt foit bien fondu & mêlé avec 

 le refte^, c'eft-à-dire environ la moitié d'un demi- 

 quart-d'heure ; puis vous l'ôterez du feu le laifle- 

 rez refroidir. Ayant enfuite mis de l'eau claire dans 

 un plat , vous y verferez le vernis , & vous le pétri- 

 rez avec vos mains dans cette eau j vous en forme- 



879 



réz ainfi de petites boules , que votts envelopperez 

 d-ans du taftetas pour fervir comme je le dirai. 



Je paile fous filence les différentes combinaifons 

 qu on peut faire des ingrédiens avec lelquels cette 

 lorte de vernis peut fe compofer ; vous en trouverez 

 plulieurs décrites dans le livre de Bofle, de l'édition 

 de 1745. Voici feulement une façon de le compofer 

 qui me paroît une des meilleures , après avoir éprou- 

 ve toutes les autres. 



Faites fondre dans un vafe neuf de terre vernie 

 deux onces de cire vierge, demi-once de poix noire 

 & demi -once de poix de Bourgogne. Il faut y ajoû! 

 ter peu-à-peu deux onces de fpalt, que l'on aura ré- 

 duit en poudre très-fine. Laiffez cuire le tout jufqu'à 

 ce qu en ayant fait tomber une goutte fur une affiet^ 

 te , cette goutte étant bien refroidie puilfe fe rompre 

 en la pliant trois ou quatre fois entre les doigts • alors 

 e vernis eft affez cuit, il faut le retirer du feu, I© 

 laiffer refroidir un peu , puis le verfer dans de l'eau 

 tiede , afin de pouvoir le manier facilement , & ea 

 faire de petites boules que l'on enveloppera dans du 

 taffetas neuf pour s'en iervir. 



Il y a quelques obfervations à faire , qui ferviront 

 dans les difîérens procédés qu'on employera pour la 

 compofition du vernis. 



^ i*'. Il fout prendre garde que le feu ne foit pas trop 

 violent, de crainte que les ingrédiens dont on fe fert 

 ne brûlent. 



2.^ Pendant qu'on employé le fpaît,& môme après 

 1 avoir employé , il faut remuer le mélange conti- 

 nuellement avec une fpatule ou un petit morceau 

 de bois. 



3^ L'eau dans laquelle on verfera la compofition 

 doit être à-peu-près du même degré de chaleur que 

 les drogues qu'on y verfe. 



4°. Il faut faire enforte que le vernis foit plus dur.' 

 pour s en fervir en été , que pour l'employer en hy- 

 ver. On parviendra à le rendre plus ferme, en lui 

 donnant un plus grand degré de cuiffon, ou en met- 

 tant une plus forte dofe de fpalt , ou un peu de poix- 

 renne. ^ 



La manière d'appliquer ce vernis fur la planche : 

 c ifîere un peu de la manière d'appliquer le vernis 

 dur. 



J'ai dit à la fin de la préparation que je viens de 

 donner,que lorfque le vernis eft aflez cuit,il faut le re- 

 tirer du xeu , le laiffer refroidir un peu , puis le verfer 

 dans ae 1 eau tiede , afin de pouvoir le manier facile- 

 ment & en faire de petites boules que l'on enveloppe- 

 ra dans du taffetas neuf pour s'en fervir. Vous tiendrez 

 au moyen d'un étau votre planche fur un réchaud, 

 dans lequel il y aura un feu médiocre ; vous lui don- 

 nerez une chaleur modérée; & paffant alors le mor- 

 ceau de taffetas dans lequel eft enfermée ia boule de 

 vernis que vous avez pétrie fur la planche en divers 

 fens, la chaleur fera fondre doucement le vernis, qui 

 fe faifant jour au-travers du taffetas,fe répandra lege-. 

 rement fur ia furface du cuivre. Lorfque vous croirer 

 qu'il y en a fufiifamment,vous vous fervirez d'un tam- 

 pon fait avec du coton enfermé dans du taffetas ; & 

 frappant doucement dans toute l'étendue de la plan-» 

 che , vous porterez par ce moyen le vernis dans les 

 endroits oii il n'y en aura pas, & vous ôterez ce qu'il 

 y en a de trop dans les endroits où il fera trqp abon- 

 dant. Il faut avoir une grande attention qu'il n'y ait 

 pas trop de vernis fur les planches , & qu'il y foit 

 également répandu; le travail de la pointe en devient 

 plus fin & plus facile. 



Pour cela , vous retirerez à-propos votre planche 

 de deffus le feu (tandis que vous vous fervirez du 

 tampon) , & l'y remettrez s'il eft néceffaire ; parce 

 que fi le vernis devient trop chaud , il brûle & fe cal- 

 cine dans les endroits où il eft atteint d'une chaleur 

 trop vive : fi, au contraire , il eft trop peu chaud , le 



TTttt 



